( 3i4 ) 

 l'oligoclase se prête également à la cristallisation de ce silico-aluminate 

 naturel. Le vanadate de potasse, qui peut, ainsi que je l'ai déjà indiqué, 

 remplacer les tungstates et les phosphates alcalins dans la préparation des 

 feldspaths, fournit en effet des cristaux qui ont la forme et la composition 

 de l'amphigène toutes les fois que le mélange de silice et d'alumine traité 

 par le vanadate contient une forte proportion d'alumine. 



» L'élude cristallographique de la forme de ce silicate a été faite sur des 

 cristaux obîenus en maintenant au rouge, dans un creuset de platine, de 

 l'aluminate et du vanadate de potasse avec des fragments cohérents de 

 silice fortement calcinée. Les réactions qui déterminent la cristallisation 

 commencent dès que les fragments de silice sont attaqués. Les premiers 

 cristaux formés sont très petits; ils grossissent en emp'ninlant leurs élé- 

 ments à la silice, cédée lentement par les fragments, et à l'aluminate, fou- 

 jours en excès dans le sel fondu. L'action du vanadate peut être prolongée 

 avec avantage, même après la disparition de la silice, car les petits cristaux 

 finissent par disparaître à leur tour. Dans les meilleures conditions de tem- 

 pérature, c'est-à-dire entre Soo'' et 900", les cristaux atteignent, après 

 vingt-cinq jours de chauffe, des dimensions linéaires qui les rendent par- 

 faitement déterminables. Accolés les uns aux autres, ils forment des druses 

 très ramifiées, qui tapissent les parois du creuset. Quelques cristaux sont 

 aussi régulièrement développés que les cristaux naturels. Cependant, on 

 rencontre plus souvent que dans les leucitophyres des cristaux allongés 

 suivant l'un des axes de symétrie quaternaire du pseudo-icositétraèdre a^. 

 Ces cristaux mesurables portent des traces indélébiles de leur mode de for- 

 mation, car on aperçoit des inclusions de vanadate de potasse dans un 

 grand nombre des plus parfaits et des plus limpides. Ils sont hyalins ou 

 légèrement opalins, quelquefois blonds. Les faces réfléchissent bien la 

 lumière, malgré les stries fines qu'on y découvre presque toujours par un 

 examen à la loupe. Quelques faces présentent des stries comparables à 

 celles qu'on observe sur les cristaux maclés des feldspaths tricliniques. 



» Les angles dièdres des huit angles trièdres de ces cristaux à vingt- 

 quatre faces ne diffèrent pas les uns des autres de plus de 20' : la moyenne 

 des mesures goniométriques s'écarte très peu de i[\Q>°i'j', angle mesuré sur 

 l'arête F de l'icositétraèdre a-. Les angles dièdres des angles solides à quatre 

 faces ne sont pas aussi constants, car on a trouvé les valeurs extrêmes sui- 

 vantes : i3i°27' et 137°. La mesure des angles dièdres des cristaux d'am- 

 phigène obtenus par dissolution apparente montre donc que les seuls angles 

 solides qu'on puisse regarder comme fixes et constants sur un cristal donné 



